SÉANCE DU 17 FÉVRIER IO,l3. 549 



consiste à introduire assez peu de gaz pour que l'altaque du solide se produise très 

 lentement. 



II. On peut se demander si le phénomène est susceptible de générali- 

 sation et si les caractères précédents se retrouvent en opérant à la pression 

 ordinaire. 



L'expérience a été faite avec divers gaz : chlore, brome, vapeurs 

 d'iode, hydrogène sulfuré, vapeurs d'acide azotique et différents métaux : 

 argent, cuivre, mercure. Elle est très facile à réaliser et à répéter, la seule 

 condition à remplir est de trouver une source d'émission du gaz ou de la 

 vapeur assez faible pour que V attaque du solide soit très lente. 



Dans un récipient de grande capacité on place soit quelques tout petits cristaux 

 d'iode, soit des traces de vapeur de brome ou de chlore, soit encore une solution très 

 étendue d'acide sulfhydrique ou d'acide azotique; on suspend dans cette atmosphère 

 le solide auquel on a donné la forme qu'on désire : lame rectangulaire, prisme, pyra- 

 mide, cylindre, cône, ellipsoïde, sphère, etc. On constate toujours que l'attaque se 

 produit en commençant par les arêtes ou par les points où la courbure moyenne est 

 la plus grande, et que c'est en ces points que la couche de sel formé est la plus 

 épaisse. 



Par exemple : on place, dans le récipient, de très petits cristaux d'iode, et l'on 

 suspend, dans l'atmosphère, deux cylindres d'argent de 2 ram et de i"""de diamètre, au 

 bout de quelques minutes, l'un est recouvert d'une couche d'iodure de teinte jaune, 

 l'autre a une teinte violette; dans le premier cas, l'épaisseur de la couche d'iodure est 

 i2iWj dans le deuxième cas, elle est 181W: l'action a été plus vive sur le cylindre 

 de i mm que sur celui de a mm . 



Cette action ne peut être mise en évidence que pour des réactions se pro- 

 duisant très lentement. Au début, l'action est plus vive aux points de faible 

 rayon de courbure, et la couche de sel formé est plus épaisse en ces points-là ; 

 mais l'attaque se ralentit à mesure que l'épaisseur de sel formé augmente, 

 le solide tend donc à prendre un aspect uniforme, et cette uniformité sera 

 d'autant plus vite atteinte que la concentration du gaz actif est elle-même 

 plus grande. 



La nécessité d'employer des gaz attaquant divers métaux à la tempéra- 

 ture ordinaire limite nécessairement le champ des expériences, il serttMe 

 cependant permis d'énoncer la loi suivante : Dans faction d'un gaz sur un 

 solide, l'attaque est plus vive aux points où la courbure moyenne est plus 

 grande. 



III. L'explication la plus simple du phénomène parait devoir se ratta- 

 cher à la capillarité : il suffirait d'admettre que la concentration de l'atmo- 



